SÉANCE DU 29 JUIN 1908. l397 



les propriétés magnétiques étaient le plus développées. Les mesures ont été 

 faites avec l'appareil de MM. Curie et Chéneveau. Le Tableau ci-dessous 

 résume quelques-unes des mesures faites. La première colonne donne la 

 perte à la calcinalion, c'est-à-dire la composition de l'oxyde, la seconde, la 

 température à laquelle la réaction s'est maintenue, et enfin la troisième, 

 le magnétisme spécifique. 



K.io-«. 



1800 

 6800 

 6450 

 6600 



Dans toutes les expériences le maximum des propriétés magnétiques 

 correspond à des pertes à la calcination comprises entre i3,3 pour 100 et 

 i4,i pour 100. 



Or, la perte de i3,6 pour 100 est celle de l'oxyde représenté par la for- 

 mule 



Le point de transformation magnétique de cet oxyde se trouve à la tem- 

 pérature de i2o°-i3o°. 



Un oxyde de la même composition, donnant une perte à la calcination 

 de' i3,7 pour 100, mais préparé à une température ne s'étant pas élevée au- 

 dessus de 485°, n'a au contraire présenté qu'un magnétisme spécifique 

 de 97, c'est-à-dire 70 fois moindre que celui de la variété magnétique. 



L'oxyde obtenu par la décomposition de CrO^Cl" serait environ trois 

 fois plus magnétique que le composé précédent. Il se présente avec une ap- 

 parence cristalline et ne perd à la calcination que 3,5 à 4 pour 100 d'oxy- 

 gène. Nous nous proposons d'en continuer l'étude. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur tes tellurures d'arsenic et de bismulh. Constante 

 cryoscopique du tellure. Note de M. H. Pélabox, présentée par 

 M. D. Gernez. 



Le tellure fondu dissout facilement l'arsenic. Le liquide obtenu, d'abord 

 gris blanc pour une faible teneur en arsenic, prend une teinte de plus en 

 plus foncée et finalement noire quand la proportion d'arsenic augmente 

 dans le mélange. 



